4l2 METALLURGIA GALVANO-ELETTRICA 



zr: Elemento negativo ossia forma rr Si è detto h 

 pag ia6 fascicolo d'agosto che vari metalli non sono 

 idonei a servire di forma al rame che vi si depone per 

 ria galvanica 5 i quali sono, come ognuno conosce, quelli 

 pei quali 1' acido solforico ha più affinità che pel rame 

 stesso j come lo zinco , lo stagno , il ferro etc. poiché 

 questi quando sono immersi in una dissoluzione di 

 solfato di rame vengono a combinarsi coli' ossigeno del- 

 l' acqua, e coli' acido solforico^ il quale abbandona l'os- 

 sido di rame che teneva disciolto ^ cosicché è alterato 

 lo stato della loro superficie ^ e pef conseguenza distrut- 

 to lo scopo del loro uso in galvano-plastica. Ma ora 

 dietro le osservazioni fatte mi sembra di poter aggiungere 

 che alcuni di questi metalli che rimangono così intaccati, 

 si sottraggono alla legge elettro-chimica annunciata , e 

 si mostrano resistenti sotto al processo galvano-plastico 

 allorché la loro superficie è protetta da una levigatezza 

 notabile. Poiché ho veduto rimanere perfette anche do- 

 po il processo forme con superficie levigata di ottone , 

 e di altre leghe fra le quali quella da specchio da te- 

 lescopio, in cui si conteneva circa Sa di stagno per loo 

 di rame . 



Viceversa si sa, ed io stesso ho veduto, che quei me- 

 talli i quali benché assolutamente non siano suscettibili 

 d' essere intaccati dall' acido della soluzione predetta , 

 quando vi vengono semplicemente immersi , e benché 

 vestino le parti di elemento elettro-negativo nell' appa- 

 rato di precipitazione , pure alle volte sono rimasti in- 

 taccati in alcune parli . Ciò fra gli altri casi mi è av- 

 venuto sopra una medaglia d' argento quasi nuova la 

 quale formò il soggetto dell' esperienza che passo a de- 

 scrivere. 



